Cationic polymerization
পলিমার রসায়নে, ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন হল এক ধরনের চেইন গ্রোথ পলিমারাইজেশন যেখানে একটি ক্যাশনিক ইনিশিয়েটর একটি মনোমারে চার্জ স্থানান্তর করে, যা পরে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোমার অন্যান্য মনোমারের সাথে একইভাবে প্রতিক্রিয়া করে পলিমার গঠন করে। ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোমারের প্রকারগুলি ইলেক্ট্রন-দানকারী বিকল্প এবং হেটেরোসাইকেল সহ অ্যালকিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অ্যানিয়নিক পলিমারাইজেশন প্রতিক্রিয়ার মতো, ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন প্রতিক্রিয়া ব্যবহৃত দ্রাবকের প্রকারের প্রতি খুব সংবেদনশীল। বিশেষত, একটি দ্রাবকের মুক্ত আয়ন গঠনের ক্ষমতা প্রচারিত ক্যাটিয়ানিক শৃঙ্খলের প্রতিক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ করবে। ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন পলিআইসোবুটাইলিন (অভ্যন্তরীণ টিউবগুলিতে ব্যবহৃত) এবং পলি (এন-ভিনাইলকার্বাজোল) (পিভিকে) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। ক্যাটিয়ানিক পলিমারাইজেশনের জন্য মনোমারের সুযোগ দুটি প্রধান প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধঃ অ্যালকিন এবং হেটেরোসাইক্লিক মনোমার। উভয় ধরনের মনোমারের ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন তখনই ঘটে যখন সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া তাপীয়ভাবে অনুকূল হয়। অ্যালকিনের ক্ষেত্রে, এটি মনোমার ডাবল বন্ডের আইসোমারাইজেশনের কারণে হয়; হেটেরোসাইকেলের ক্ষেত্রে, এটি মনোমার রিং স্ট্রেনের মুক্তির কারণে এবং কিছু ক্ষেত্রে, পুনরাবৃত্ত এককগুলির আইসোমারাইজেশনের কারণে হয়। ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের জন্য মনোমারগুলি নিউক্লিওফিলিক এবং পলিমারাইজেশনের উপর একটি স্থিতিশীল ক্যাশন গঠন করে। অলিফিন মনোমারগুলির অ্যালকিনেস ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন অলিফিনের সাথে ঘটে যা ইলেক্ট্রন-দানকারী বিকল্প ধারণ করে। এই ইলেক্ট্রন-দানকারী গোষ্ঠীগুলি ইলেক্ট্রোফিলিক ইনিশিয়েটর বা ক্রমবর্ধমান পলিমার চেইনগুলিকে আক্রমণ করার জন্য ওলেফিনকে যথেষ্ট নিউক্লিওফিলিক করে তোলে। একই সময়ে, মনোমারের সাথে সংযুক্ত এই ইলেক্ট্রন-দানকারী গোষ্ঠীগুলিকে অবশ্যই আরও পলিমারাইজেশনের জন্য ফলস্বরূপ ক্যাটিয়ানিক চার্জকে স্থিতিশীল করতে সক্ষম হতে হবে। কিছু প্রতিক্রিয়াশীল ওলেফিন মনোমারকে প্রতিক্রিয়াশীলতা হ্রাস করার ক্রম অনুসারে নীচে দেখানো হয়েছে, হেটেরোআটম গ্রুপগুলি অ্যালকাইল বা অ্যারিল গ্রুপের তুলনায় বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। তবে লক্ষ্য করুন যে, গঠিত কার্বেনিয়াম আয়নটির প্রতিক্রিয়াশীলতা মনোমার প্রতিক্রিয়াশীলতার বিপরীত। হেটেরোসাইক্লিক মনোমার যেগুলি ক্যাশনিকভাবে পলিমারাইজড হয় সেগুলি হল ল্যাকটোন, ল্যাক্টাম এবং সাইক্লিক অ্যামাইন। একটি ইনিশিয়েটর যোগ করার পরে, চক্রাকার মনোমারগুলি রৈখিক পলিমার গঠন করে। হেটেরোসাইক্লিক মনোমারগুলির প্রতিক্রিয়াশীলতা তাদের রিং স্ট্রেনের উপর নির্ভর করে। অক্সাইরেনের মতো বড় রিং স্ট্রেনযুক্ত মনোমারগুলি 1,3-ডাইঅক্সিপেনের তুলনায় বেশি প্রতিক্রিয়াশীল, যার রিং স্ট্রেন যথেষ্ট কম। নিম্ন রিং স্ট্রেনের কারণে ছয় সদস্যের এবং বড় রিংগুলির পলিমারাইজ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সিন্থেসিস ইনিশিয়েশন ইনিশিয়েশন হল ক্যাটিয়ানিক পলিমারাইজেশনের প্রথম ধাপ। দীক্ষা চলাকালীন, একটি কার্বেনিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় যা থেকে পলিমার চেইন তৈরি হয়। পাল্টাটি অ-নিউক্লিওফিলিক হওয়া উচিত, অন্যথায় প্রতিক্রিয়াটি তাত্ক্ষণিকভাবে শেষ হয়ে যায়। ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটর উপলব্ধ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকটির প্রয়োজনীয় ক্যাশনিক প্রজাতি তৈরি করার জন্য একটি মুদ্রা উদ্ভাবকের প্রয়োজন হয়। ধ্রুপদী প্রোটিক অ্যাসিড শক্তিশালী প্রোটিক অ্যাসিড একটি ক্যাটিয়ানিক প্রারম্ভিক প্রজাতি গঠন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যাটিয়ানিক প্রজাতি উৎপাদনের জন্য অ্যাসিডের উচ্চ ঘনত্বের প্রয়োজন হয়। উত্পাদিত কাউন্টারিয়ন (এ-) অবশ্যই দুর্বলভাবে নিউক্লিওফিলিক হতে হবে যাতে প্রোটোনেটেড অ্যালকিনের সংমিশ্রণের কারণে তাড়াতাড়ি সমাপ্তি রোধ করা যায়। ব্যবহৃত সাধারণ অ্যাসিডগুলি হল ফসফরিক, সালফিউরিক, ফ্লুরো-এবং ট্রাইফ্লিক অ্যাসিড। এই ইনিশিয়েটরগুলি দিয়ে শুধুমাত্র কম আণবিক ওজনের পলিমার তৈরি হয়। লুইস অ্যাসিড/ফ্রিডেল-ক্রাফ্ট অনুঘটক লুইস অ্যাসিড হল ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের সূচনার জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ যৌগ। আরও জনপ্রিয় লুইস অ্যাসিডগুলি হল এস. এন. সি. এল 4, এ. এল. সি. এল 3, বি. এফ 3 এবং টি. আই. সি. এল 4। যদিও এই লুইস অ্যাসিডগুলি একা পলিমারাইজেশনকে প্ররোচিত করতে সক্ষম, তবে একটি উপযুক্ত ক্যাটায়ন উৎসের সাথে প্রতিক্রিয়াটি অনেক দ্রুত ঘটে। ক্যাটায়ন উৎস হতে পারে জল, অ্যালকোহল বা এমনকি এস্টার বা অ্যানহাইড্রাইডের মতো কার্বোকেটায়ন দাতা। এই ব্যবস্থাগুলিতে লুইস অ্যাসিডকে কোইনইশিয়েটর হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং ক্যাটায়ন উৎস হল ইনিশিয়েটর। মুদ্রা উদ্ভাবকের সাথে সূচনাকারীর বিক্রিয়ার পরে, একটি মধ্যবর্তী জটিল গঠিত হয় যা পরে মনোমার ইউনিটের সাথে বিক্রিয়া করে। ইনিশিয়েটর-কোইনিয়েটর কমপ্লেক্স দ্বারা উৎপাদিত কাউন্টারিয়ন ব্রনস্টেড অ্যাসিড এ-কাউন্টারিয়নের তুলনায় কম নিউক্লিওফিলিক। হ্যালোজেন, যেমন ক্লোরিন এবং ব্রোমিন, আরও সক্রিয় লুইস অ্যাসিড যোগ করার পরে ক্যাটিয়ানিক পলিমারাইজেশন শুরু করতে পারে। কার্বেনিয়াম আয়ন লবণ স্থিতিশীল কার্বেনিয়াম আয়নগুলি শুধুমাত্র সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অ্যালকিনের শৃঙ্খল বৃদ্ধি শুরু করতে ব্যবহৃত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কাঠামো দেওয়ার জন্য পরিচিত। কার্বেনিয়াম আয়ন শোষণের অন্তর্ধান পরিমাপের সহজতার কারণে এই ইনিশিয়েটরগুলি প্রায়শই গতিবিদ্যার গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণ কার্বেনিয়াম আয়নগুলি হল ট্রাইটিল এবং ট্রপিলিয়াম ক্যাটায়ন। আয়নাইজিং বিকিরণ আয়নাইজিং বিকিরণ একটি র্যাডিকেল-ক্যাশন জোড়া তৈরি করতে পারে যা পরে একটি মনোমারের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন শুরু করতে পারে। র্যাডিকেল-ক্যাশন জোড়া নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এবং প্রায়শই মনোমার এবং প্রতিক্রিয়া অবস্থার উপর নির্ভর করে। র্যাডিকেল এবং অ্যানায়োনিক প্রজাতির গঠন প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। সক্রিয় প্রজাতিতে মনোমার যোগ করার মাধ্যমে বিস্তারের বিস্তার ঘটে, অর্থাৎ। কার্বেনিয়াম আয়ন। মোনোমার একটি মাথা থেকে লেজ ফ্যাশনে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলে যোগ করা হয়; এই প্রক্রিয়ায়, ক্যাটিয়ানিক শেষ গ্রুপটি মনোমার সংযোজনের পরবর্তী রাউন্ডের অনুমতি দেওয়ার জন্য পুনরুত্পাদন করা হয়। তাপমাত্রার প্রভাব বিক্রিয়ার তাপমাত্রা প্রসারণের হারের উপর প্রভাব ফেলে। পলিমারাইজেশনের জন্য সামগ্রিক সক্রিয়করণ শক্তি () সূচনা (), প্রচার (), এবং সমাপ্তি () ধাপগুলির জন্য সক্রিয়করণ শক্তির উপর ভিত্তি করেঃ সাধারণত, এবং এর যোগফলের চেয়ে বড়, যার অর্থ সামগ্রিক সক্রিয়করণ শক্তি ঋণাত্মক। এই ক্ষেত্রে, তাপমাত্রা হ্রাসের ফলে প্রসারণের হার বৃদ্ধি পায়। বিপরীতটি সত্য যখন সামগ্রিক সক্রিয়করণ শক্তি ধনাত্মক হয়। শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্যও তাপমাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়। দীর্ঘ শৃঙ্খল উৎপাদনের জন্য 170-190 K-এর পরিসরে নিম্ন প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রা পছন্দ করা হয়। এটি সমাপ্তির জন্য সক্রিয়করণ শক্তির ফলস্বরূপ আসে এবং অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি প্রচারের জন্য সক্রিয়করণ শক্তির চেয়ে বড় হয়। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সমাপ্তি প্রতিক্রিয়ার জন্য শক্তির বাধা অতিক্রম করা হয়, যার ফলে পলিমারাইজেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন ছোট চেইন তৈরি হয়। দ্রাবক এবং প্রতিসরণের প্রভাব দ্রাবক এবং প্রতিসরণ (গেজেন আয়ন) প্রসারণের হারের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। অন্তরঙ্গ আয়ন জোড়া তত্ত্ব অনুসারে কাউন্টারিয়ন এবং কার্বেনিয়াম আয়নগুলির বিভিন্ন সম্পর্ক থাকতে পারে; একটি সমযোজী বন্ধন, টাইট আয়ন জোড়া (বিচ্ছিন্ন), দ্রাবক-পৃথক আয়ন জোড়া (আংশিকভাবে পৃথক) এবং মুক্ত আয়ন (সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন) থেকে শুরু করে। এই সংযোগটি একটি সমযোজী বন্ধন হিসাবে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং যখন জোড়াটি মুক্ত আয়ন হিসাবে বিদ্যমান থাকে তখন সবচেয়ে দুর্বল হয়। ক্যাটিয়ানিক পলিমারাইজেশনে, আয়নগুলি একটি আয়ন জোড়া (হয় আঁটসাঁট বা দ্রাবক-বিচ্ছিন্ন) এবং মুক্ত আয়নগুলির মধ্যে ভারসাম্যে থাকে। বিক্রিয়ায় যত বেশি মেরু দ্রাবক ব্যবহার করা হবে, আয়নগুলির দ্রবণ এবং পৃথকীকরণ তত ভাল হবে। যেহেতু মুক্ত আয়নগুলি আয়ন জোড়ার তুলনায় বেশি প্রতিক্রিয়াশীল, তাই আরও মেরু দ্রাবকগুলিতে প্রসারণের হার দ্রুত হয়। কাউন্টারিয়নের আকারও একটি ফ্যাক্টর। উচ্চ আধান ঘনত্ব সহ একটি ছোট কাউন্টারিয়নের কার্বেনিয়াম আয়নটির সাথে কম আধান ঘনত্বের একটি বড় কাউন্টারিয়নের তুলনায় শক্তিশালী স্থির বিদ্যুত্সংক্রান্ত মিথস্ক্রিয়া থাকবে। উপরন্তু, একটি ছোট পাল্টা কম চার্জ ঘনত্ব সহ একটি পাল্টা তুলনায় একটি মেরু দ্রাবক দ্বারা আরও সহজে সমাধান করা হয়। ফলস্বরূপ দ্রাবকের দ্রবণ ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রসারণের হার বৃদ্ধি পায়। সমাপ্তি সমাপ্তি সাধারণত পাল্টা সঙ্গে একক পুনর্বিন্যাস দ্বারা ঘটে। এই প্রক্রিয়ায়, কাউন্টারিয়নের একটি অ্যানায়োনিক খণ্ড প্রসারিত শৃঙ্খল প্রান্তের সাথে মিলিত হয়। এটি কেবল ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলকেই নিষ্ক্রিয় করে না, এটি ইনিশিয়েটর-কোইনিয়েটর কমপ্লেক্সের ঘনত্ব হ্রাস করে গতিময় শৃঙ্খলকেও সমাপ্ত করে। চেইন ট্রান্সফার চেইন ট্রান্সফার দুটি উপায়ে হতে পারে। চেইন ট্রান্সফারের একটি পদ্ধতি হল সক্রিয় চেইন প্রান্ত থেকে কাউন্টারিয়ন পর্যন্ত হাইড্রোজেন বিমূর্তকরণ। এই প্রক্রিয়ায়, ক্রমবর্ধমান চেইনটি শেষ হয়ে যায়, তবে আরও চেইন শুরু করার জন্য ইনিশিয়েটর-কোইনিয়েটর কমপ্লেক্সটি পুনরুজ্জীবিত হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সক্রিয় শৃঙ্খলের প্রান্ত থেকে মনোমার পর্যন্ত হাইড্রোজেন বিমূর্তকরণ জড়িত। এটি ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খলকে সমাপ্ত করে এবং একটি নতুন সক্রিয় কার্বেনিয়াম আয়ন-কাউন্টারিয়ন জটিল গঠন করে যা বিস্তার অব্যাহত রাখতে পারে, এইভাবে গতিজ শৃঙ্খলকে অক্ষত রাখে। ক্যাশনিক রিং-ওপেনিং পলিমারাইজেশন ক্যাশনিক রিং-ওপেনিং পলিমারাইজেশন সূচনা, প্রচার এবং সমাপ্তির একই যান্ত্রিক পদক্ষেপ অনুসরণ করে। যাইহোক, এই পলিমারাইজেশন বিক্রিয়ায়, মনোমার ইউনিটগুলি রৈখিক পলিমার চেইনের তুলনায় চক্রীয় হয়। উৎপাদিত রৈখিক পলিমারগুলির ছাদের তাপমাত্রা কম হতে পারে, তাই পলিমার চেইনের শেষ-ক্যাপিং প্রায়শই ডিপোলিমারাইজেশন প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয়। গতিবিদ্যা বিস্তারের হার এবং পলিমারাইজেশনের মাত্রা পলিমারাইজেশনের গতিবিদ্যার বিশ্লেষণ থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে। দীক্ষা, প্রসার, সমাপ্তি এবং শৃঙ্খল স্থানান্তরের জন্য প্রতিক্রিয়া সমীকরণগুলি একটি সাধারণ আকারে লেখা যেতে পারেঃ যেখানে I + হল সূচনাকারী, M হল মনোমার, M + হল প্রচার কেন্দ্র, এবং,, এবং যথাক্রমে দীক্ষা, প্রচার, সমাপ্তি এবং শৃঙ্খল স্থানান্তরের জন্য হার ধ্রুবক। সরলতার জন্য, উপরের প্রতিক্রিয়া সমীকরণে পাল্টা দেখানো হয় না এবং শুধুমাত্র মনোমারে শৃঙ্খল স্থানান্তর বিবেচনা করা হয়। ফলস্বরূপ হারের সমীকরণগুলি নিম্নরূপ, যেখানে বন্ধনীগুলি ঘনত্বকে নির্দেশ করেঃ স্থির-অবস্থার অবস্থা ধরে নেওয়া, অর্থাৎ। সূচনার হার = সমাপ্তির হারঃ [এম +]-এর জন্য এই সমীকরণটি তখন প্রসারণের হারের সমীকরণে ব্যবহার করা যেতে পারেঃ এই সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে ক্রমবর্ধমান মনোমার এবং সূচনাকারী ঘনত্বের সাথে প্রসারণের হার বৃদ্ধি পায়। পলিমারাইজেশনের মাত্রা, প্রসারণ এবং সমাপ্তির হার থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারেঃ যদি সমাপ্তির পরিবর্তে শৃঙ্খল স্থানান্তর প্রভাবশালী হয়, তবে সমীকরণটি জীবন্ত পলিমারাইজেশনে পরিণত হয় 1984 সালে, হিগাশিমুরা এবং সাওয়ামোটো অ্যালকাইল ভিনাইল ইথারের জন্য প্রথম জীবিত ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের কথা জানান। এই ধরনের পলিমারাইজেশন সু-সংজ্ঞায়িত পলিমার নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দিয়েছে। জীবিত ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হল যে সমাপ্তি মূলত নির্মূল করা হয়, এইভাবে সমস্ত মনোমার গ্রাস না হওয়া পর্যন্ত ক্যাশনিক চেইনের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। বাণিজ্যিক প্রয়োগ ক্যাশনিক পলিমারাইজেশনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক প্রয়োগ হল পলিআইসোব্যুটিলিন (পিআইবি) পণ্য উৎপাদনে যার মধ্যে রয়েছে পলিবিউটিন এবং বিউটাইল রাবার। এই পলিমারগুলিতে আঠালো এবং সিল্যান্ট থেকে শুরু করে সুরক্ষামূলক গ্লাভস এবং ফার্মাসিউটিক্যাল স্টপার পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগ রয়েছে। প্রতিটি ধরনের আইসোবুটাইলিন পণ্যের সংশ্লেষণের জন্য প্রতিক্রিয়া শর্তগুলি কাঙ্ক্ষিত আণবিক ওজন এবং কোন ধরনের মনোমার (গুলি) ব্যবহার করা হয় তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। কম আণবিক ওজন (5-10 x 104 Da) পলিআইসোবুটাইলীন গঠনের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত শর্তগুলি হল −40 থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিসরে AlCl3, BF3, বা TiCl4 দিয়ে দীক্ষা। এই কম আণবিক ওজনের পলিসোবিউটাইলিন পলিমারগুলি কল্কিং এবং সিল্যান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ আণবিক ওজনের পিআইবিগুলি-100 থেকে-90 ডিগ্রি সেলসিয়াসের অনেক কম তাপমাত্রায় এবং মিথাইলিন ক্লোরাইডের মেরু মাধ্যমে সংশ্লেষিত হয়। এই পলিমারগুলি অসংলগ্ন রাবার পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং নির্দিষ্ট থার্মোপ্লাস্টিকের জন্য সংযোজনকারী। উচ্চ আণবিক ওজনের পি. আই. বি-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর কম বিষাক্ততা যা এটিকে চুইং গামের জন্য বেস হিসাবে ব্যবহার করতে দেয়। পলিসোব্যুটিলিন উৎপাদনকারী প্রধান রাসায়নিক সংস্থাগুলি হল এসো, এক্সনমোবিল এবং বিএএসএফ। পি. আই. বি-এর বিপরীতে বুটাইল রাবার হল একটি কোপোলিমার যেখানে মনোমার আইসোবুটাইলিন (<আই. ডি. 1>) এবং আইসোপ্রিন (2 শতাংশ) উচ্চ আণবিক ওজনের পি. আই. বি-এর মতো একটি প্রক্রিয়ায় পলিমারাইজ করা হয়। বিউটাইল রাবার পলিমারাইজেশন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচালিত হয় যার সূচনাকারী হিসাবে এ. এল. সি. এল 3 রয়েছে। এর কম গ্যাস ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং রাসায়নিক এবং বার্ধক্যের প্রতি ভাল প্রতিরোধ এটি সুরক্ষামূলক গ্লাভস, বৈদ্যুতিক তারের নিরোধক এবং এমনকি বাস্কেটবলের মতো বিভিন্ন প্রয়োগের জন্য দরকারী করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যুটাইল রাবারের বড় আকারের উৎপাদন শুরু হয় এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় 1 বিলিয়ন পাউন্ড উৎপাদিত হয়। পলিউটিন হল আরেকটি কপোলিমার, যার মধ্যে প্রায় 80 শতাংশ আইসোবুটাইলিন এবং 20 শতাংশ অন্যান্য বিউটিন (সাধারণত 1-বিউটিন) থাকে। এই কম আণবিক ওজনের পলিমারগুলির (300-2500 Da) উৎপাদন AlCl3 বা BF3 দিয়ে তাপমাত্রার একটি বড় পরিসরের (−45 থেকে 80°C) মধ্যে করা হয়। এই পলিমারগুলির আণবিক ওজনের উপর নির্ভর করে এগুলি আঠালো, সিল্যান্ট, প্লাস্টিকাইজার, সংক্রমণ তরলের জন্য সংযোজনকারী এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োগ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উপকরণগুলি কম খরচে এবং বিপি কেমিক্যালস, এসো এবং বিএএসএফ সহ বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা তৈরি করা হয়। ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন দ্বারা গঠিত অন্যান্য পলিমারগুলি হল পলিটারপিনের হোমোপলিমার এবং কপোলিমার, যেমন পিনিন (উদ্ভিদ-উদ্ভূত পণ্য), যা ট্যাকিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হেটেরোসাইকেলের ক্ষেত্রে, 1,3,5-ট্রাইঅক্সেনকে অল্প পরিমাণে ইথিলিন অক্সাইডের সাথে কোপোলিমারাইজ করে অত্যন্ত স্ফটিকাকার পলিঅক্সিমিথাইলিন প্লাস্টিক তৈরি করা হয়। এছাড়াও, অ্যালকাইল ভিনাইল ইথারের হোমোপলিমারাইজেশন শুধুমাত্র ক্যাশনিক পলিমারাইজেশন দ্বারা অর্জন করা হয়। তথ্যসূত্র পলিমারাইজেশন প্রতিক্রিয়া